标题：纸面石膏板
常见种类
纸面石膏板的品种很多，市面上常见的纸面石膏板有以下四类：  普通象牙白色板芯，灰色纸面，是最为经济与常见的品种。适用于无特殊要求的使用场所，使用场所连续相对湿度不超过65%。因为价格的原因，很多人喜欢使用9.5mm厚的普通纸面石膏板来做吊顶或间墙，但是由于9.5mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高，在潮湿条件下容易发生变形，因此建议选用12mm以上的石膏板。同时，使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。耐水其板芯和护面纸均经过了防水处理, 根据国标的要求，耐水纸面石膏板的纸面和板芯都必须达到一定的防水要求（表面吸水量不大于160克，吸水率不超过10%）。耐水纸面石膏板适用于连续相对湿度不超过95%的使用场所，如卫生间、浴室等。耐火其板芯内增加了耐火材料和大量玻璃纤维, 如果切开石膏板，可以从断面处看见很多玻璃纤维。质量好的耐火纸面石膏板会选用耐火性能好的无碱玻纤，一般的产品都选用中碱或高碱玻防潮具有较高的表面防潮性能，表面吸水率小于160g/㎡，防潮石膏板用于环境潮度较大的房间吊顶、隔墙和贴面墙。
用途
纸面石膏板韧性好，不燃，尺寸稳定，表面平整，可以锯割，便于施工,主要用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。
性能特点
纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料，掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板。纸面石膏板作为一种新型建筑材料，在性能上有以下特点：  
（1）生产能耗低，生产效率高：生产同等单位的纸面石膏板的能耗比水泥节省78%。且投资少生产能力大，工序简单，便于大规模生产。
（2）轻质：用纸面石膏板作隔墙，重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。
（3）保温隔热：纸面石膏板板芯60%左右是微小气孔，因空气的导热系数很小，因此具有良好的轻质保温性能。
（4）防火性能好：由于石膏芯本身不燃，且遇火时在释放化合水的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，纸面石膏板具有良好的防火阻燃性能。经国家防火检测中心检测，纸面石膏板隔墙耐火极限可达4小时。
（5）隔音性能好：采用单一轻质材料，如加气砼、膨胀珍珠岩板等构成的单层墙体其厚度很大时才能满足隔声的要求，而纸面石膏板隔墙具有独特的空腔结构，具有很好的隔声性能。
（6）装饰功能好：纸面石膏板表面平整，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。
（7）加工方便，可施工性好：纸面石膏板具有可钉、可刨、可锯、可粘的性能，用于室内装饰，可取得理想的装饰效果，仅需裁制刀便可随意对纸面石膏板进行裁切，施工非常方便，用它做装饰材料可极大的提高施工效率。
（8）舒适的居住功能：由于石膏板的孔隙率较大，并且孔结构分布适当，所以具有较高的透气性能。当室内湿度较高时，可吸湿，而当空气干燥时，又可放出一部分水分，因而对室内湿度起到一定的调节作用，国外将纸面石膏板的这种功能称为“呼吸”功能，正是由于石膏板具有这种独特的“呼吸”性能，可在一定范围内调节室内湿度，使居住条件更舒适。
（9）绿色环保：纸面石膏板采用天然石膏及纸面作为原材料，决不含对人体有害的石棉（绝大多数的硅酸钙类板材及水泥纤维板均采用石棉作为板材的增强材料）。
（10）节省空间：采用纸面石膏板作墙体，墙体厚度最小可达74mm，且可保证墙体的隔音、防火性能。
由于纸面石膏板具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性强良好（可刨、可钉、可锯）、施工方便、可拆装性能好，增大使用面积等优点,因此广泛用于各种工业建筑、民用建筑，尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。如：用于柜架结构中的非承重墙、室内贴面板、吊顶等。
如何鉴别
一、目测
外观检查时应在0.5m远处光照明亮的条件下，对板材正面进行目测检查，先看表面，表面平整光滑，不能有气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均和图案不完整现象，纸面石膏板上下两层护面纸需结实，可预防开裂且打螺钉时不至于将石膏板打裂；再看侧面，看石膏质地是否密实，有没有空鼓现象，越密实的石膏板越耐用。
二、用手敲击
检查石膏板的弹性。用手敲击，发出很实的声音说明石膏板严实耐用，如发出很空的声音说明板内有空鼓现象，且质地不好。用手掂分量也可以衡量石膏板的优劣。
三、尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度
尺寸允许偏差、平面度和直角偏离度要符合合格标准，装饰石膏板如偏差过大，会使装饰表面拼缝不整齐，整个表面凹凸不平，对装饰效果会有很大的影响。
四、看标志
在每一包装箱上，应有产品的名称、商标、质量等级、制造厂名、生产日期以及防潮、小心轻放和产品标记等标志。
选购要点
一是索要质检报告了解产品质量。 
二是检查外观质量，仔细察看石膏板正面是否有油渍或水印，石膏板正面是否平整，有没有较多和较深的波纹状沟槽和划伤。
三是检查护面纸与板芯粘结程度。要随机找几张板材，在端头露出石膏芯和护面纸的地方用手揭护面纸，如果揭的地方护面纸出现层间撕开，表明板材的护面纸与石膏芯粘结良好;如果揭的地方护面纸与石膏芯层间出现撕裂，则表明板材粘结不良。
四是检查厚度。检查其厚度是否达标，是否符合国家标准。
工艺流程
配料部分： 
备料： 
改性淀粉、缓凝机、纸浆、减水剂、水经定量计量后放入水力碎浆机搅拌成原料浆，然后泵入料浆储备罐备用； 
发泡剂和水按比例投入发泡剂制备罐搅拌均匀，泵入发泡剂储备罐（带加热装置，保持35℃以上）备用； 
促凝剂和石膏粉原料经提升输送设备进入料仓备用； 
配料： 
料浆储备罐中的浆料使用计量泵泵入到搅拌机，发泡剂使用动态发泡装置发泡后进入搅拌机，促凝剂和石膏粉使用全自动计量皮带称计量后进入搅拌机，然后所有主辅料在搅拌机混合成合格的石膏浆。
说明：
所有主辅料的添加都含括在自动控制系统中，随生产线速度的不同自动调节，以适应大规模、高速度的要求
成型输送
上纸开卷后经自动纠偏机进入成型机，下纸开卷后经自动纠偏机、刻痕机、震动平台进入成型机，搅拌  机的料浆落到震动平台的下纸上进入成型机，在成型机上挤压出要求规格的石膏板，然后在凝固皮带上完成初凝、在输送辊道上完成终凝，经过定长切断机切成需要的长度（2400mm、3000mm或其它），经1#横向机转向，转向后两张石膏板同时离开1#横向机，然后使用靠拢辊道使两张板材的间距达到要求后，经分配机分配进入干燥机干燥 
烘干部分 
采用燃油型导热油炉做为热源，热油经过翅片换热器换出热风后经风机送入干燥机内部完成烘干任务，本干燥机分为2区，能很好的完成石膏板干燥的干燥曲线，避免过烧、不干等缺陷。该工艺环保、节能、热效率高、工艺参数容易控制。 
2#横向部分 
干燥机完成干燥任务后，经出板机送入2#横向系统，完成石膏板的定长切边、全自动包边，然后经过成品输送机送入自动堆垛机堆垛，堆垛完成后使用叉车运送到打包区检验包装，全套生产流程完成
纸面石膏板选用时应考虑的主要技术指标：断裂荷载，吸水率，表面吸水量，遇火稳定性 ，火焰传播系数。
纸面石膏板内隔墙还应考虑墙体的隔声性能和耐火性能。
相关规格
1. 种类、组成及适用建筑档次 见表1.1-1
表1.1-1 纸面石膏板的种类及适用建筑档次
种 类
适用建筑档次
普通纸面石膏板(代号P)
一般
高级普通纸面石膏板(代号GP)
中档、较高档或高档
耐水纸面石膏板(代号S)
一般
高级耐水纸面石膏板(代号GS)
中档、较高档或高档
耐火纸面石膏板(代号H)
一般
高级耐火纸面石膏板(代号GH)
中档、较高档或高档
高级耐水耐火纸面石膏板
(代号GSH)
中档、较高档或高档
普通装饰纸面石膏板（代号ZP）
中档、较高档或高档
防潮装饰纸面石膏板（代号ZF）
中档、较高档或高档
注：装饰石膏板是以纸面石膏板为基材，在其正面经涂敷、压花、贴膜等加工后，用于室内装饰的板材。
2. 规格见表1.2-1
表1.2-1 规格 (mm)
长度
1800、2100、2400、2700、3000、3300、3600
宽度
900、1200
厚度
9.5、12.0、15.0、18.0、21.0、25.0。
执行外国标准的尚有12.7和15.9。
注：可根据用户要求，生产其他规格尺寸的板材。
3. 执行标准见表1.3-1
表1.3-1 纸面石膏板执行标准
种类
执行标准
普通纸面石膏板(代号P)
GB/T9775-2008
高级普通纸面石膏板(代号GP)
主要指标高于GB/T9775-2008
耐水纸面石膏板(代号S)
GB/T9775-2008
高级耐水纸面石膏板(代号GS)
ASTMC630和GB/T9775-2008
耐火纸面石膏板(代号H)
GB/T9775-2008
高级耐火纸面石膏板(代号GH)
ASTM C36和GB/T9775-2008
高级耐水耐火纸面石膏板(代号GSH)
ASTM C630M-00和GB/T9775-2008
普通装饰纸面石膏板（代号ZP）
JC/T997-2006
防潮装饰纸面石膏板（代号ZF）
JC/T997-2006
注：从设计选用角度，将市场产品按质量分为标准板（即代号为P,S,H者）和高级板（即代号为GP,GS,GH,GSH者）。标准板完全符合GB/T9775-2008《纸面石膏板》，而高级板则除应满足GB/T9775-2008外，尚应全部或部分符合美或德国标准。